Държавен вестник, бр. 62, 2024 г., стр. 109

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  109  
Таблица 1
Класове на отлежаване на бетона
Клас 1 
на отлежаване
Клас 2 
на отлежаване
Клас 3 
на отлежаване
Клас 4 
на отлежаване
Период (часове)
12а
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Процент от изисква­
ната характеристична 
якост на натиск на 
28-ия ден
Не се прилага
35 %
50 %
70 %
а При условие че времето на свързване не превишава 5 часа и температурата на повърхността на 
бетона е равна или по-голяма от 5°С.
(2) Класът на отлежаване се посочва в ин­
вестиционния проект по част „Конструктивна“. 
Чл. 82. (1) Оценката на развитието на 
характеристиките на бетона може да се из­
вършва от акредитирана лаборатория, както 
и от лаборатория, ползваща калибрирани 
средства за измерване и изпитване, чрез един 
от следните методи:
1. изпитване на пробни тела (ядки), изря­
зани от конструкцията; 
2. изпитване на пробни тела, съхранявани 
и отлежаващи на обекта;
3. индиректно (безразрушително) изпитва­
не на бетона съгласно изискванията на БДС EN 
13791 „Оценяване на якост на натиск на бетон 
на място, в конструкции и готови бетонни 
компоненти“ и националното приложение и на 
серията стандарти БДС EN 12504-1 (БДС EN 
12504-1 „Изпитване на бетон в конструкции. 
Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпит­
ване на натиск“, БДС EN 12504-2 „Изпитване 
на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване 
без разрушаване. Определяне на големината 
на отскок“ и БДС EN 12504-3 „Изпитване на 
бетон в конструкции. Част 3: Определяне на 
силата на изтръгване“);
4. изчисляване на стойността на темпера­
турно-времевата функция чрез измервания 
на температурата на дълбочина 10 mm от 
повърхността съгласно БДС EN 13791/NA; 
5. изчисляване на стойността на темпе­
ратурно-времевата функция чрез средната 
дневна температура на въздуха съгласно БДС 
EN 13791/NA;
6. определяне времето за отлежаване в 
зависимост от температурата на бетона (т.нар. 
temperature-matched curing); 
7. други установени подходящи методи. 
(2) При оценка за изменението на характе­
ристиките на бетона с използването на методи­
те, посочени в ал. 1, т. 3 до т. 7, задължително 
се извършва контролна проверка на получените 
резултати чрез изпитване съгласно ал. 1, т. 1 
и/или т. 2, като изпитването се извършва от 
акредитирана лаборатория, както и от лабо­
ратория, ползваща калибрирани средства. 
(3) Когато не се използва метод за опре­
деляне на якостта на бетона, посочен в ал. 1, 
може да се използват таблици 1, 2 и 3 на 
приложение № 1. 
(4) До достигане на минимална якост от 5 
МРа на бетона в повърхностната зона темпе­
ратурата на повърхността на бетона не трябва 
да е по-ниска от 0°С.
Чл. 83. Изискванията към всеки завършен 
вид на бетонната повърхност на бетонните 
или стоманобетонните елементи се определят 
в проекта по част „Конструктивна“, като се 
взема под внимание СД CEN/TR 15739 „Готови 
бетонни продукти. Завършваща обработка на 
бетона. Идентификация“. При изпълнение на 
видими бетони се спазват предписанията и 
на БДС 14068 „Видим бетон. Класификация 
и технически изисквания“. Примерни изиск­
вания и типично използване на различните 
видове завършен вид на повърхността са 
дадени в приложение № 7 от наредбата и 
БДС 14068.
Чл. 84. В процеса на бетониране на кон­
струкциите се изпълняват специфичните 
изисквания, разработени с инвестиционния 
проект, както следва: 
1. използванe в бетона действителния 
максимален размер на добавъчния материал 
Dupper и Dlower;
2. изготвяне и подготовка на план за бе­
тониране;
3. първоначално изпитване на бетонирането 
чрез пробно бетониране;
4. подготовка на работните фуги преди 
бетонирането;
5. скорост на бетониране и уплътняване;
6. полагане на бетон с леки добавъчни 
материали, самоуплътняващ се бетон, тор­
кретбетон при изпълнение с пълзящ кофраж 
и бетониране под вода;
7. към торкретбетона в съответствие с 
националните изисквания за определяне и 
деклариране на постоянството на показа­
телите на изходни смеси за торкретбетон и 
на втвърден торкретбетон в зависимост от 
предвидената употреба съгласно БДС EN 
14487-1 „Торкретбетон. Част 1: Определения, 
изисквания и съответствие“ и изискванията 
за изпълнение съгласно БДС EN 14487-2 „Тор­
кретбетон. Част 2: Изпълнение“;